76 Karsten 



Die Rückstände welche nach dem Aussüfsen längere Zeit in der 

 Wassersiedhitze getrocknet werden, sind fast niemals frei von Eisen und 

 Kieselerde. Sie müssen daher, nachdem sie gewogen worden, im offe- 

 nen Platintiegel verbrannt und so lange kalcinirt werden, bis der Rück- 

 stand , wenn ein solcher vorhanden ist , seine Farbe und sein Ansehen 

 nicht mehr verändert, und nicht mehr vom Magnet gezogen wird. Der 

 Eisenoxydgehalt dieses ebenfalls gewogenen Rückstandes wird durch Salz- 

 säure weggenommen und die Menge durch das Gewicht der zurückblei- 

 benden Kieselerde bestimmt, wobei es sich von selbst versteht, dafs das 

 gefundene Gewicht des Eisenoxyds auf metallisches Eisens reducirt wird, 

 wogegen die Kieselerde als Oxyd in Rechnung kommt, indem wohl an- 

 genommen weiden darf, dafs das Silicium durch das Hornsilber voll- 

 ständig in Kieselerde umgeändert seyn werde. 



Bei den grauen Roheisenarten ist es nothwendig , die Menge der 

 ungebundenen und der gebundenen Kohle anzugeben. Weil die Rück- 

 stände, aus den eben angeführten Ursachen, verbrannt werden müssen, 

 so läfst sich die erforderliche Ausmittelung der Menge der ungebunde- 

 nen Kohle am besten durch Auflösen einer andern Quantität Roheisen 

 in Salpetersäure, welcher demnächst etwas Salzsäure hinzugefügt wird, 

 bewerkstelligen. Der Rückstand wird, von der durch die Säure zer- 

 setzten Kohle, die sich im gebundenen Zustande im Roheisen befand, 

 so wie von der etwa vorhandenen Kieselerde, durch Atzkali befreit und 

 nach dem Aussüfsen getrocknet und gewogen. Das Gewicht giebt die 

 Menge der ungebundenen Kohle an , woraus , durch Abzug von dem 

 beim Zersetzen des Hornsilbers gefundenen Gewicht des ganzen Kohle- 

 gehalts , die Menge der gebundenen Kohle gefunden wird. Durch die 

 Anwendung von Salzsäure würde zwar alle gebundene Kohle unmittel- 

 bar entfernt werden können; es ist aber nicht rathsain, sich dieses Auf- 

 lösungsmittels zu bedienen, weil das Wasserstoffgas immer etwas Graphit 

 mechanisch mit fortreifst. 



Weifses Roheisen mit ausgezeichneten Spiegelflächen, von der Loh- 

 hütte bei Musen im Siegenschen, hinterliefs beim Auflösen in Salzsäure in 

 der Siedhitze, ungeachtet der sorgfältigsten Auswahl der Stücken, noch 

 0,2 Prozent Graphit. Es ist sehr schwierig, weifses Roheisen frei von 



